296 
ENCICLOPEDIA DOMESTICA. 
oa para separar la mayor parte de agua ácida 
empapada aun en el tejido. La llave fue cer¬ 
rada en seguida. 
Hice llenar de nuevo el cubo como antes, de 
un baño jabonoso, débil y tibio, en el cual babia 
disuelto una libra de jabón común, dejando el 
todo en maceracion por tres días. Al cabo do 
este tiempo bice escurrir el líquido; sacáronse las 
telas, se lavaron muy bien con agua corriente, se 
pasaron d la pila y se las dispuso para la segunda 
operación. 
Creo inútil baeer observar que en el invierno 
los vasos de maceracion deben estar colocados de 
modo que por medio del calentador, so pueda 
mantener una temperatura constante de 10 á 12 
grados de Keaumur. 
SEGUNDA OPERACION. 
Caldo ó cochura 
en una lejía 
nificada. 
cáustica sapo- 
Se preparo una lejía cáustica alcalina con 
quince libras de buena potasa y cinco de cal re¬ 
cientemente apagada en el cubo de lejía común; 
se escurrió la lejía pura y clara y se ecbó de 
nuevo agua fresca, obteniendo una segunda lejía 
que bice mezclar con la primera. 
Entonces hice meter las telas en uno de los 
coladores del aparato, con las precauciones indi¬ 
cadas, para que estuviese siempre de un modo 
flojo debajo del agua. Hice pasar en seguida 
una cantidad proporcionada de agua, y por fin la 
lejía cáustica, de la que be hablado antecedente¬ 
mente, después de baber disuelto en ella dos li¬ 
bras y media de jabón común. Verificado esto 
mandé dar fuego á la caldera. 
Estando todo así preparado, dejé los tejidos 
en maceracion por espacio deseisboras consecu¬ 
tivas, después de las cuales hice sacar los caücots, 
que puse sobre un zarzo puesto en la parte supe¬ 
rior del colador, á fin de que la lejía que se es¬ 
curría cayese en él y en la caldera. Luego que 
¡as telas estuvieron saficientemente enfriadas, las 
hice torcer, é inmediatamente fueron trasporta¬ 
das ai agua corriente, donde se lavaron y bata¬ 
naron, quedando en disposición de recibir la ter¬ 
cera y última operación. __ . ^ 
La fuerza disolvente de la lejía alcalina cáus¬ 
tica tiene tan grande energía, que después de la 
segunda operación quedan las telas de un coloi 
Pardusco y sucio. Este color proviene de la di- 
d e i extractivo, con las que solo está uni- 
ntpr, y como mecánicamente, el cual se quita 
blaré lue^° en * a tercera operación de que ba- 
aimbfv naTdo^ ía tieno en este esta<Jo un col ° r 
suc o ^ P , ..«»?aro, ha perdido todas sus pro- 
piedaues alcalinas disolventes, presentando en- 
¿ extractivo 
TERCERA OPERACION. 
Exposición de los tejidos á un han o ele ácido sul¬ 
fúrico. 
La tercera operación consiste en el modo de 
tratar los tejidos en un baño de ácido sulfúrico 
en frió. En un cubo de madera blanca, encima 
del cual está construido un molinete semejante 
al de los tintoreros, se eeba una medida en volú- 
men de ácido sulfúrico á 66 grados sobre 60 
medidas de agua, cuya mezcla se bate bien. 
Después de baber embastado unas piezas con 
otras por los cabos, se meten en el baño, hacién¬ 
dolas pasar por el molinete, continuando esta 
operación dudante una hora En seguida se de¬ 
jan los tejidos por doce horas sumergidos en el 
agua acidulada, teniendo mucho cuidado en que 
parte alguna salga fuera del agua. Antes de sa¬ 
car las piezas se revuelven dentro del agua aci¬ 
dulada por tres cuartos de hora. Finalmente, se 
sacan y se lavan en agua corriente y so prensan 
con cuidado para quitarles perfectamente toda 
acidez. 
Desde el momento en que los tejidos están en 
contacto del baño ácido, desaparece el color par¬ 
dusco, siendo reemplazado por un blanco puro 
el cual, después de una maceracion de doce á 
diez y ocho horas á lo mas y después de lavado 
y prensado, aparece con todo su brillo. 
Blanqueo de. masas considerables de papel 
medio de la máquina neumática. 
por 
El método que se sigue para blanquear el 
peí es muy largo, incierto y costoso, y así se pp ' 
do adoptar el siguiente, que no tiene ninguno 
esos inconvenientes. Se hace de esta man . 
el papel, cualquiera que sea su finura, con tal aun 
tenga las dimensiones iguales, se aprieta con la 
uniformidad posible y se coloca en un recipiente 
de tales dimensiones, que el flúido quo se celia 
cubra la pila, dejando un espacio entre esta v la 
cobertera que recibe la bomba. Luego que la 
máquina se pone al fuego, extrae el aire y to¬ 
mando el flúido un movimiento ascensionaí en el 
interior del papel, se va en parte por las mismas 
válvulas de que esta provista aquella. Inme- 
fl úid (Tclástico , no podiendo penetrar ^ ^ 
, lleD rd de deTa?mater r - a P V U P^onylc E 
la salida de las materias extrañas. De este modo 
se lavan los pliegos con igualdad sin quedar de¬ 
teriorados. 
Este procedimiento es aplicable para preparar 
los papeles, la seda,, el algodón, la lana trabajada 
que haya de recibir , algún color, y en general 
para todas las sustancias vegetales y animales qy e 
se quieran blanquear, ó tan solo impregnar de 
un líquido propio para detener H putrefacción. 
Este método se sigue en el banco de Irlanda para 
